703 



beider, lieferten in sechs verschiedenen Krystallisationcn Krystalle von 

 gleicher Zusammensetzung. 



b. 100 Tli. Bittersalz mit 58 Th. Zink- Vitriol, also 2 At. des ersten 

 auf 1 At- des letzten, gaben drei Anschüsse von Krystallen (2MgS I -f- 7 II 

 ZnS*4-7H). 



c. 1 At. Bittersalz und 2 At. Zink-Vitriol gaben Krystalle, von denen 

 die des ersten Anschusses gleichfalls das ursprünglich gewählte Verhält- 

 niss besassen. 



Dieser Fall, dass das Verhält niss der beiden Salze das ursprünglich 

 gewählte bleibt, tritt selten ein und ist wahrscheinlich durch die ziemlich 

 gleiche Löslichkeit der Sulfate von Talkerde und Zinkoxyd bedingt. 



II. Schwefelsaures Eisenoxydul FeS -|- 7H und 

 schwefelsaure Talkerde MgS -f- 7H. 



Aus 100 Th. Bittersalz und 113 Th. Eisen- Vitriol wurden in 7 ver- 

 schiedenen Anschüssen Krystalle gewonnen, von denen die der vier ersten 

 hell grünlich-blau, sehr schön und von der Form des Eisen-Vitriols waren. 

 Die fünfte Krystallisation lieferte gleichzeitig lieller gefärbte Krystalle 

 von der Form des Bittersalzes, und noch reichlicher fanden sich letzte im 

 sechsten und siebenten Anschuss. Der prozentische Gehalt an Basen war 



a. in den Krystallen von der Form des Eisen-Vitriols: 



1. 2. 3. 4 5a. 6a. 



Fe 18,15 16,19 14,17 12,69 12,31 12,41 



Mg 5,22 6,41 7,33 - 8,43 8,88 9,48 



b. in den Krystallen von der Form des Bittersalzes: 



5b. Cb. 7. 



Fe 5,06 5,00 5,56 



Mg 12,84 13,56 12,90 



Bei späteren Versuchen lieferte schon die vierte Krystallisation Kry- 

 stalle von der Form b in überwiegender Menge, die fünfte dieselben allein, 

 und in der sechsten und siebenten erschienen wieder, wenn auch unter- 

 geordnet, Krystalle von der Form a. 



Es scheint also die Form des Eisen-Vitriols aufzutreten , wenn gleiche 

 Atome Eisen-Vitiiol und Bittersalz, oder mehr als 1 At. Vitriol gegen 1 

 At. Bittersalz und wenn 2 — 3 At. Bittersalz auf 1 At. Vitriol vorhanden 

 sind. Dagegen tritt die Form des Bittersalzes auf, wenn auf 1 At. Eisen- 

 Salz 3,5 — 5 At. Magnesia-Salz genommen werden. 



Die Krystalle von der Form des Eisen-Vitriols zeigten annähernd ziem- 

 lich einfache Verhältnisse der Mischung von 2 At. : 1 At. J 3:2; 1:1; 

 3 : 4J 2 : 5. 



Mischungen aus 2 At. Eisen-Vitriol und 1 At. Bittersalz und i At. 

 Eisen-Vitriol gaben in den drei, resp. zwei ersten Anschüssen nur Kry- 

 stalle von der Form des Eisen-Vitriols. Dieselben zeigen weniger Flä- 

 chen-Reichthum, als die aus der Lösung von gleichen Atomen beider Salze. 



Um die Homogeneität derartiger Krystalle zu prüfen, wurde eine An- 

 zahl Krystalle, in denen das Verhältniss von Fe : Mg = 2 : war, unzer- 



